— 149 — 



Orford si possano considerare come risultanti da miscele isomorfe in propor- 

 zioni molto variabili dei due silicati 



R 3 'Al 2 Si 3 0 I2 Ri'Cr,Si 3 Oii 



mentre quelle di Pie Posets e di Wakefield risulterebbero da miscele più 

 complesse e contenenti quantità variabili dei tre silicati : 



R 3 'Al 2 Si 3 0i 2 R 3 'Cr 2 Si 3 0i 2 R 3 'Fe2Si 3 0i 2 



essendo tanto nelle une quanto nelle altre R" prevalentemente rappresentato 

 da Ca. 



Ora tutte queste uvarowiti impure ripotrebbero facilmente riunire in 

 un solo gruppo che sarebbe rappresentato dalla forinola generale : 



mBgÀìtSisOi, + n R 3 'Cr 2 Si 3 0 12 + j9 R 3 'Fe 2 Si 3 0 13 



gruppo al quale apparterrebbe quindi anche il granato di Praborna, poiché, 

 nello stesso modo in cui dalla soprascritta forinola si passa alle uvarowiti 

 di Bisersk e di Orford annullando il terzo termine, si passerebbe invece al 

 granato di Praborna annullando quasi completamente il primo. 



E questo modo di considerare questi vari granati cromiferi è tanto più 

 logico in quanto che si nota come in essi le quantità di A1 2 0 3 e di Fe 2 0 3 

 variino inversamente l'una rispetto all'altra, ma del tutto indipendentemente 

 dalle quantità di Cr 2 0 3 che possono essere contenute, come risulta dalla se- 

 guente tabella in cui sono riferiti i rapporti nei quali i tre sesquiossidi entrano 

 nella costituzione molecolare di queste varietà impure di uvarowite, com- 

 presa anche quella di Praborna, essendo in ogni caso uguagliata all'unità la 

 quantità molecolare di sesquiossido di cromo contenuta nelle singole varietà: 







A1 3 0 8 



Cr a 0 3 



Fe.O, 



Uvarowite di 



Bisersk 



0,59 



1 





n 



Orford 



4,15 







» 



Wakefield 



5,69 



1 



0,50 



r. 



Pie Posets 



2,30 



1 



1,40 



n 



Praborna 



0,11 



1 



2,74 



Questi valori poi indicano anche come l' uvarowite di Praborna, per 

 quanto contenga quantità centesimali di sesquiossido di cromo di poco su- 

 periori a quelle contenute nelle uvarowiti di Pie Posets e di Orford, contenga 

 invece una quantità molecolare del silicato cromico molto maggiore in con- 

 seguenza del fatto di essere collegata quasi esclusivamente al silicato ferrico. 



1 caratteri fisici di questa uvarowite si risentono molto della sua com- 

 posizione chimica; infatti essa è infusibile al cannello ordinario e scaldati 

 lungamente i frammenti dei suoi cristalli si ricoprono semplicemente di una 

 Rendiconti. 1910, Voi. XIX, 2° Sem. 20 



